— 306 — 
Un'altra esperienza fatta trattando con acido fluoridrico grammi 0,0955 di so- 
stanza non annerita diede una perdita di 97,69 °/ lasciando un residuo di grumi 
giallognoli equivalenti al 2,31 °/, e detto residuo riscaldato maggiormente scomparve 
quasi tutto lasciando piccola traccia di sostanza nera, eliminata la quale al calor 
rosso, rimase ancora una traccia di ferro eguale a 0,20 perciò la sostanza colorante 
sarebbe ridotta a 2,11 °/o. 
Paragonando questa esperienza con quella della sostanza annerita risulterebbe 
che a costituire la materia colorante insieme al carbonio vi sia altro elemento che 
si separa per il calore e che rimane quindi unito alla perdita che si ottiene dopo 
il riscaldamento, la quale non può essere quindi tutta devoluta ad acqua. 
Compensando col risultato delle esperienze coll’acido fluoridrico, l’analisi diretta 
della silice e dell’ acido solforico, nella quale naturalmente la piccola quantità di 
carbonio scomparve durante la fusione col carbonato alcalino, ossia si tiene conto 
del carbonio e della piccola quantità di ferro l’analisi può considerarsi eguale: 
Perdita, peraCalore tt E 12 
STO AVRETE e O oo OLO 
SOS Rada Ra CR 00) 
Carbonio rta eri dot e OR e IDRO) 
OSSICONAIMELIO 9 I e IE O 5 
99,06 
Se si considera l'impossibilità di avere materiale perfettamente scevro da opale, 
si scorge come tali analisi non possono dare risultati molto esatti perchè è sempre 
oscillante la quantità di perdita dovuta al calore. 
Tuttavia il risultato ottenuto è sufficiente per stabilire, essere la patina cristal- 
lina e le stalattiti costituite da Melanoflogite, e le esperienze indicate credo tolgano 
ogni dubbio sulla qualità della sostanza che causa il color nero. 
Io debbo ora accennare ad un altro modo di presentarsi della Melanoflogite, dif- 
ferente nei caratteri morfologici e fisici. ed anche nel carattere di annerimento. 
Negli esemplari di Melanoflogite in cubi aggregati sferoidali ve ne sono fra 
questi ultimi, in proporzione non maggiore del 10 °/,, di quelli che presentano, visti 
al microscopio, come la forma di un prisma con una piramide esagona a superficie mam- 
mellonare perchè rivestiti di una patina di opale sotto la quale si vede un nucleo tra- 
sparente di colore giallo miele, che facilmente si distingue dagli ordinarî aggregati 
sferoidali già descritti. Il loro diametro non è maggiore di quello degli aggregati. 
Confrontando la loro giacitura con quella dei cubi e degli aggregati sembra 
che la patina di opale sulla quale stanno questi ultimi copra invece i nuclei. 
Tali nuclei riscaldati diventano completamente neri mentre imbianca il man- 
tello esterno opalino che li involge, ed una sezione parallela alla patina comune che 
sostiene gli aggregati si presenta come la figura 7° la quale è fatta in un nucleo 
riscaldato leggermente in modo che il colore preso non è nero ma giallo e bruno 
a zone concentriche. 
L’annerimento perfetto di tali nuclei avviene ad una temperatura alla quale i 
